— 133 — 
und verbessert worden, auf die ich indessen hier nicht eingehe, da 
dieselben nur Chemiker interessieren können. 
Die wirklichen Silieiumlegierungen mit höherem Silieium- 
gehalte sind, soweit bis jetzt unsere Kenntnisse reichen, keine 
technisch als Gufsmetalle verwertbare Produkte. Ein grolser 
Silieiumgehalt macht z.B. das Eisen untauglich und die in der 
letzten Zeit besonders häufig benützte Legierung — das Silicium- 
kupfer — ist als Metall unbrauchbar und hat nur den Zweck, als 
Raffinationsmittel beim Gielsen von Kupfer und Bronze die Bildung 
von Cuprooxyd (Kupferoxydul) zu verhüten. 
Das Silieiumkupfer wurde 1857 von Deville und Caron mit 
einem Siliciumgehalte bis 12 Prozent aus Kupfer, Kaliumsilicium- 
fluorid und Natrium hergestellt, kann aber auch nach deren An- 
gaben aus Kupfer, Sand und Kochsalz erhalten werden. Neuer- 
dings stellt man das Siliciumkupfer ähnlich wie die Aluminium- 
bronze aus Kieselsäure durch Anwendung starker elektrischer 
Ströme unter Benützung von Kohle-Kupferelektroden her, so dafs 
sich sofort das in Freiheit gesetzte Silicium mit dem Kupfer legiert. 
Die Kieselsäure ist zudem weit leichter zerlegbar als die Thonerde. 
Das Silieiumkupfer mit 12 Prozent Silieium ist hart wie Stahl, 
sehr spröde und von weilser Farbe; bei vermindertem Silieium- 
gehalte wird die Legierung rötlich und weniger hart. Obwohl 
bereits Deville und Caron das Silieiumkupfer zur Herstellung von 
Geschützen empfohlen haben, blieb dasselbe doch unbeachtet und erst 
in den achtziger Jahren nahm L. Weiller in Angoulöme die Her- 
stellung und Anwendung des Silieiumkupfers wieder auf und jetzt 
erzeugt auch die Neuhausener Aluminium - Industrie - Aktiengesell- 
schaft auf dem oben beschriebenen Wege der Aluminiumbronze- 
gewinnung das Siliciumkupfer. 
s Silieiumkupfer wird nun z. Z. fast ausschlieflslich zur Ge- 
winnung der sogenannten »Silieiumbronze« benützt. Diese Silieium- 
bronze ist aber keine Bronze im Sinne beispielsweise der gewöhn- 
lichen Zinnkupferlegierungen, sondern meist nur ein von Cupro- 
oxyd (Kupferoxydul) befreites Kupfer und ist somit der Name 
»Siliciumbronze« ein sehr wenig geschickt gewählter, der nur zu 
steten Begriffsverwirrungen Anlafs geben kann. 
Wie schon anläfslich der Besprechung des Aluminiums die 
Wirkung der Raffinationsmittel wiederholt erwähnt wurde, entreilst 
